90 



angestellt; die Methode basierte auf Gewichtsverlust einer 

 senkrecht zur Hauptachse geschliffenen Platte von Bergkrystall 

 durch je 100 rag Materialpulver in 8 Minuten. Die gefandenen 

 Werte gibt folgende Tabelle. 



Tabelle IV 



Bestimmung des Schleifwertes 

 verglichen mit rein em Korund. 

 Gewichtsverluste eioer senkrecht zur Hauptachse geschliffenen Platte von 

 Bergkrystall durch je 100 mg Materialpulver in 8 Minuten. 



00 .2 







Gewicht in Gramm 



Gewichts- 



S c h 1 e i f- 





O 





be 







verlust der 



wert fur 



Relativ- 















•t: be 

 "3 £ 



<D 



a 



c3 



H 



vor der 



nach der 



Krystall- 



Korund- 

 pulver = 



werte 









Pruning 



Pruning 



platte 



1000 





Komi 



ulpuhtr 







29,2 



1000 



101,0 



1 1 



1 



1 



7,7105 



7,6816 



28,9 



990 



100.0 



11 



2 



7,6668 



7,6419 



24,9 



853 



86,1 



»{ 



III 



5 



7,6241 



7,6070 



17,1 



585 



59,2 



IV 



4 



7,7280 



7,7105 

 7,6668 



17,5 



599 



60,6 





V 



6 



7,6816 



14,8 



507 



51,2 



111 1 



a 



7 



7,7417 

 7,6070 



7,7279 

 7. 5936 



J|8} 13,6 



466 



47,1 



11 



b 



3 



7,6419 



7,6241 



17,8 



610 



61,6 



Anch eine Versuchsreihe wurde anfgestellt uber den Schleif- 

 wert bei dehnbaren Metallen, nainlich durch Gewichtsverluste 

 einer kreisfdrmigen Kupferplatte von 25 mm Durchmesser. 



Das SchluBergebnis von mittlerer Harte und Schleifwert 

 der untersuchten Smirgelarten nach deren Qualitat geordnet 

 gibt folgende Tabelle V. 



Die SchluBfolgerungen der obigen Versuche fafit Rosiwal 

 folgenderweise zusammen: 



„Auf Grund der Zusammenstellungen derTabellen (III und V) 

 lassen sich die nachstehenden Folgerungen ziehen, die als ein 

 Gutachten des Unterzeichneten (Rosiwal) uber die Qualitat der 

 untersuchten Material arten vom Standpunkte der Ergebnisse 

 der Hartepriifungen zu betrachten sind. 



1. Die sieben untersuchten Smirgelproben zerfallen nach 

 ihrer Harte in vier Qualitatskategorien, deren 



Korund harte 



erste die Sorten I und II mit ca. 0,800—0,900, die 

 zweite „ „ b „ IV „ „ 0,500—0,600, „ 

 dritte „ „ III „ a „ „ 0,450—0,500, „ 

 vierte „ Sorte V „ „ 0,400 umfaflt. 



